## EKSTRAKSI BITUMEN ASBUTON MENGGUNAKAN ASAM FORMAT

## Muhammad Indrian Saputra, Anggun Larasati,  N Nurjannah, Andi Artiningsih
Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Muslim Indonesia, Jl. Urip Sumoharjo Km.05 Kota Makassar Email: m.indrian44@gmail.com , anggunlr@gmail.com , Ijannah6907@yahoo.com , andi.artiningsih@umi.ac.id

## INTISARI
Asbuton adalah aspal alam yang terkandung dalam deposit batuan. Dalam asbuton ini aspal dan mineral sudah bercampur  menjadi  satu kesatuan dengan  kandungan aspal (bitumen)  sekitar 15-30% dan mineral 70-85%. Cadangan aspal alam yang ada di Indonesia yaitu sekitar 184 juta ton. Potensi asbuton yang besar mendesak  adanya  pemanfaatan  asbuton.  Salah  satu  metode  pemanfaatannya  adalah  ekstraksi  padatan karbonat  dengan  pelarut  asam.Pada  penelitian  ini  dilakukan  proses  ekstraksi  leaching  dengan menggunakan  pelarut  asam  format.  Pada  penelitian  ini  akan  dipelajari  mengenai  pengaruh  konsentrasi, waktu,  dan  ukuran  padatan  terhadap  recovery  %  padatan.Jumlah  padatan  terlarut  dipengaruhi  oleh konsentrasi,  waktu,  dan  ukuran  padatan.  Persentase  padatan  terlarut  maksimal  dicapai  menggunakan asam  format  4  M  pada  suhu  80 o C  selama  100  menit  dengan  ukuran  padatan  70  mesh.  %  recovery  aspal mencapai 62 %.
Kata kunci : Asbuton, ekstraksi, padatan karbonat, asam format

## ABSTRACT
Asbuton is contained in the natural asphalt rock deposit. In this asbuton asphalt and mineral is mixed into a  single  unit  containing  asphalt  (bitumen)  about  15-30%  and  70-85%  mineral.  Natural  bitumen  reserves that  exist  in  Indonesia  which  is  about  184  million  tons.  Asbuton  great  potential  urging  their  asbuton utilization. One method is the utilization of solvent extraction of solids carbonate with acid.In this research, leaching extraction process using formic acid solvent.This research studied the effect of concentration, time, and size of the solids to the recovery% solids.Total dissolved solids is affected by the concentration, time, and size of the solids. The percentage of dissolved solids is achieved using a maximum of 4 M formic acid at a temperature of 80°C for 100 minutes with solid size 70 mesh. % Recovery asphalt reached 62%.

## Keywords: Asbuton, extraction, solid carbonate, formic acid

## PENDAHULUAN
Sarana  infrastruktur  berupa  jalan, merupakan  pembentuk  struktur  ruang  nasional yang  memiliki  keterkaitan  sangat  erat  dengan pertumbuhan  ekonomi  dan  sosial  budaya kehidupan  masyarakat  di  suatu  wilayah.  Jalan merupakan  media  penghubung  antar  wilayah, sehingga  pertumbuhan  ekonomi  dan  sosial budaya  akan  lebih  berkembang  cepat  dengan tersedianya jalan yang memadai. (Affandy, 2006) Kebutuhan aspal nasional menurut data Dirgen Bina Marga diperkirakan sebesar 1,2 juta untuk  tahun  2012.  Produksi  aspal  dalam  negeri sendiri  dihasilkan  oleh  Pertamina  dengan kapasitas  produksi  tahun  2012  diperkirakan  650 ribu  ton/tahun.  Untuk  menutupi  kekurangan, maka  dilakukan import aspal  dari  beberapa
negara  di  Asia.  Deposit  aspal  dapat  ditutupi dengan  memaksimalkan  pengolahan  aspal  alam yang  ada  di  Indonesia  yaitu  aspal  buton  atau yang  dikenal  dengan  sebutan  asbuton.  Asbuton adalah  aspal  alam  yang  terkandung  dalam deposit  batuan.  Dalam  asbuton  ini  aspal  dan mineral sudah bercampur menjadi satu kesatuan dengan  kandungan  aspal  (bitumen)  sekitar  15- 30% dan mineral 70-85%. (Affandy, 2006)
Proses perolehan bitumen bisa dilakukan dengan cara ekstraksi penuh ( full extraction ) telah dicoba digunakan  bahan  pelarut  seperti  tetraklorida (CCl), Trichlor Ethyline (TCE), benzene . Ada juga penelitian-penelitian  sebelumnya  seperti  studi proses  pemisahan  bitumen  dari  asbuton  dengan proses Hot  Water menggunakan  bahan  pelarut
0 10 20 30 40 50 0 5 10 Pad atan Te rl ar u t (% ) Konsentrasi (M) 20 mesh
50 mesh 70 mesh
kerosin  dan  larutan  surfaktan  oleh  Mochamad Sidiq, dkk (2013),
esktraksi asbuton menggunakan metode asbuton emulsi oleh Djoko Sarwono,  dkk  (2013),  ekstraksi  bitumen  dari batuan  aspal  buton  menggunakan  gelombang mikro  dengan  pelarut  n-heptana, toluene ,  dan etanol  oleh  Hendra  Fauzi  (2012),  ekstraksi Asbuton dengan metode Asbuton emulsi ditinjau dari  konsentrasi  HCl  dan  waktu  ekstraksi menggunakan emulgator cocamide dea oleh Dhani Ardhyanto  (2012),  atau  pelarut  lainnya  yang telah  dilakukan  oleh  beberapa  perusahaan misalnya  PT.  Wijaya  Karya.  Hasil  yang diperoleh tidak begitu menggembirakan terutama  dari  segi  karakteristik  bitumen (Asbuton  murni)  yang  dihasilkan  serta  biaya operasional  yang  terlalu  tinggi,  sehingga  harga jual  Asbuton  murni  tidak  kompetitif  dengan harga  aspal  minyak.sehingga  kami  mencoba menggunakan pelarut asam format tetapi dengan sampel  dan  variabel  yang  berbeda  agar mendapatkan hasil yang maksimal.

## METODE PENELITIAN
Alat, Bahan dan Metode
a. Alat
(Sumber: Anggun Larasati) Gambar 1. Peralatan Ekstraksi Asbuton
1. gelas ukur
2. corong
3. cawan petri
4. oven
5. hot plate
6. magnet strirrer
7. kertas saring
8. ayakan
9. neraca analitik
b. Bahan Bahan  yang  digunakan  pada  penelitian ini  adalah  Aspal  yang  diperoleh  dari lawele  yang  berada  di  Pulau  Buton  , Asam  Format,  HCl,  Naoh  2M,  4M,  6M, 8M,Indikator  PP  yang  di  peroleh  dari toko  kimia  Makassar,  aquadest  dan kertas saring.

## c. Metode
Proses pelarutan asbuton
Menimbang  massa  batuan  aspal  yang sudah  dipreparasi  sebanyak  2  gram. Memasukkan  batuan  aspal  tersebut  ke dalam gelas beker dan menambahkan 25 mL  larutan  asam  format  dengan konsentrasi 2 M. setelah itu menyalakan hot  plate  stirrer  pada  suhu  80 o C  selama waktu 90 menit. Kemudian memisahkan antara  padatan  dan  larutan  dengan menggunakan kertas saring. Menyimpan larutan  dalam  wadah  terpisah.  Lalu memanaskan  padatan  sisa  pada  suhu 105 o C  untuk  mengurangi  kadar  air  dan asam  format  selama  30  menit. Menimbang  dan  mencatat  massa  aspal hasil  dari  pelarutan.  Dan  menghitung persentase massa bitumen yang diperoleh.
Pengujian Kualitas
1. Uji SNI 03-3640-1994
2. Uji ASTM C-25-06

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian mengenai pengaruh konsentrasi dilakukan pada rentang konsentrasi 2 M, 4 M, 6 M,  8  M,  pada  suhu  80 o C  selama  90  menit.  Pada lama  waktu  proses  tersebut,  Gambar  4.1 menunjukkan  bahwa  peningkatan  konsentrasi larutan  asam  format  akan  menyebabkan
peningkatan  atau  penurunan  persen  padatan yang terlarut pada proses ekstraksi.
(Sumber: Hasil Penelitian) Gambar 1. Pengaruh Konsentrasi Pada Pelarutan Padatan Karbonat
Konsentrasi  yang  tinggi  mengakibatkan padatan  yang  terlarut  semakin  banyak.  Nilai konsentrasi  sebesar  4  M  menjadi  konsentrasi optimum  dengan  presentase  padatan  terlarut
yang  besar.  Pekatnya  konsentrasi  larutan  asam sangat  berperan  dalam  proses  ekstraksi  dimana terjadi dominannya kinetika pelarutan difusi ion H + untuk  memudahkan  cepat  terjadinya  reaksi. Sedangkan,  konsentrasi  yang  semakin  rendah akan  menghasilkan  pH  yang  rendah,  kemudian akan menyebabkan terjadinya mekanisme reaksi permukaan  yang  kompleks.  Mekanisme  reaksi kompleks  akan  menimbulkan  laju  pelarutan padatan  karbonat  yang  lambat  (Sjoberg  dan Richard, 1983)
Peningkatan  konsentrasi  larutan  asam format  tidak  akan  selalu  meningkatkan  persen padatan terlarut. Pada konsentrasi 6 M dan 8 M terjadi penurunan jumlah padatan yang terlarut. Penurunan  jumlah  padatan  terlarut  ini  terjadi dapat  disebabkan  oleh  karena  penggunaan larutan  yang  berkonsentrasi  sangat  tinggi  akan mempercepat kejenuhan dari kandungan produk di  sekitar  permukaan.  Keberadaan  produk  yang mencapai  nilai  kejenuhan  akan  membentuk lapisan tipis di sekitar padatan. Lapisan tipis ini akan  menghambat  perpindahan  asam  format menuju  permukaan  padatan  karbonat,  sehingga proses  pelarutan  menjadi  lebih  sulit  (Ozmetin dkk, 1996). Jadi, ada batasan konsentrasi larutan asam  untuk  mencapat  jumlah  padatan  terlarut yang
maksimal.
(Sumber: Hasil Penelitian) Gambar 2 Pengaruh Waktu Pada Pelarutan Padatan Karbonat Berdasarkan  interpretasi  Gambar,  dapat disimpulkan  bahwa  ekstraksi  menggunakan larutan  asam  format  4  M  selama  100  menit menjadi  pilihan  terbaik  untuk  mendapatkan presentase  total  padatan  terlarut  yang  optimal (mencapai 22%).
Pada  gambar  dapat  dilihat,  peningkatan jumlah  padatan  terlarut  secara  umum  terjadi dengan  bertambahnya  lama  waktu  proses ekstraksi.  Lamanya  waktu  proses  tertentu  bisa berhubungan  dengan  proses  reaksi.  Laju  reaksi suatu  senyawa  dengan  senyawa  lainnya  tentu akan  dipengaruhi  oleh  lamanya  waktu,  begitu
pula  dengan  reaksi  padatan  karbonat  dengan asam  format.  Sesuai  dengan  kinetika  reaksi, semakin  lama  waktu  reaksi  semakin  berkurang konsentrasi senyawa karbonat akibat terkonversi menjadi gas karbondioksida, air, dan garam.

## KESIMPULAN
Pada  penelitian  “Ekstraksi  Bitumen  Asbuton menggunakan
Asam Format” dapat disimpulkan:
1. Proses  ekstraksi  asbuton  dengan  pelarut asam  format  dipengaruhi  oleh  konsentrasi, waktu, dan ukuran padatan.
2. Asam  Format  maksimum  bekerja  pada konsentrasi  4  M  selama  100  menit  dengan ukuran  padatan  70  mesh,  bitumen  yang diperoleh sebesar 62%.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Dalam  penelitian  ini,  penulis  telah  banyak mendapatkan  bantuan  dari  Fakultas  Teknologi Industri, keluarga dan sesama rekan mahasiswa. Ucapan  terimakasih  yang  teristimewah  kepada kedua  orangtua  kami  tercinta  yang  senantiasa memberi  dukungan  dan  bantuan  moral  serta material.  Pada  kesempatan  ini  juga  penulis mengucapkan terimakasih kepada :
1. Bapak Ir. H. Zakir Sabara HW, ST,. MT selaku  Dekan  Fakultas  Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia.
2. Ibu  Dr.  Ir.  Nurjannah,  ST,.  MT,.  IPM selaku  Ketua  Jurusan  Teknik  Kimia Universitas  Muslim  Indonesia  dan pembimbing I penelitian.
3. Ibu  Andi  Artiningsih  ST,  MT  selaku dosen  wali  dan  pembimbing  II penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Affandi,  F.,  2006,  “Hasil  Pemurnian  Asbuton Lawele  Sebagai  Bahan  Pada  Campuran Beraspal  Untuk  Perkerasan  Jalan”, Jurnal  Jalan-  Jembatan,  vol.23(3), September  2006, hal. 6-28.
Ardhyanto, Dhani. 2012. ekstraksi asbuton dengan metode asbuton emulsi menggunakan emulgator cocamide dea ditinjau dari konsentrasi HCl dan waktu ekstraksi. Surakarta : Jurusan Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret. Budiamin, Tjaronge M,.W, Sumarni Hamid Aly, Rudy Djamaluddin. 2015. Mechanical Characteristics of hotmix cold laid
0 20 40 60 70 90 110 Pad atan Te rl ar u t (% ) Waktu (menit) 20 mesh 50 mesh
70 mesh
containing buton granular asphalt (BGA) and flux oil as wearing course. ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. Vol 10. No.12 Departemen  Pekerjaan  Umum.  2006.  Pedoman kontruksi bangunan Departemen Pekerjaan Umum. 2006. Pemanfaatan Asbuton. Jakarta Devianto  Mery  Ivan.  2012.  Produksi  aspal  dari batuan  asbuton  dengan  ekstraksi menggunakan  asam  format.  Universitas Indonesia. Jakarta Fauzi  Hendra.  2012.  Ekstraksi  bitumen  dari batuan  aspal  buton  menggunakan gelombang  mikro  dengan  pelarut  n- heptana, tolune ,  dan  etanol.  Universitas Indonesia. Jakarta
Fredd,  C.N.,  Flogler,  H.S.  1998. The  kinetics  of calcite dissolution in article acid solutions. Chemical  engineering  science ,  vol.53(22),
3863-3874
Halimi  Muhammad,  Indrasurya  B.Mochtar,  Ali Altway.  2014. A  breakthrough  in  asphalt technology-cheaper  bitumen  extracted  from “asbuton”, the rock asphalt of buton island, Indonesia.  International  journal  of education and research, vol 2(8) Hermadi Madi Drs. 2012. Peluang dan tantangan dalam  penggunaan  asbuton  sebagai bahan pengikat pada perkerasan jalan.
Heri  Sudjarno,  2014.  perbandingan  metode ekstraksi  kadar  aspal  alat centrifuge extractor dengan reflux . Julian. 2013.
Panduan Pelaksanaan Laboratorium Instruksional I/II ITB.
KPN  Bhumi  Dharma.  1997.  Bidang  Wilayah pertambangan  dan  energi  provinsi Sulawesi Tenggara
Kurniadji  .  2014.  Ekstraksi  asbuton  dengan pelarut  berbasis  bahan  organik  dan media  air (asbuton  extraction  using organic  based  solvent  and  water  media. Pusat Litbang Jalan dan Jembatan Lanjar Annas P, Sarwono Djoko, Djumari. 2013.
Ekstraksi Asbuton butir dengan metode asbuton
emulsi menggunakan
pengemulsi  texapon  ditinjau  dari konsentrasi  air  dan  waktu.  Universitas Sebelas Maret
Nasr-El-Din,  Alkhaldi,  M.H.,  Sarma,  H.  2007. Reaction of citric acid with calicite. Society of chemical engineering science , vol.15 (3),
704-713
Phys.Chem. 2005. Page :3587 – 3595 Rosyid  Abdul,  1998.  Pertambangan  aspal  alam pulau buton, PPTM. Bandung Sarwono  Djoko,  Utama  Chaya  Didit,  Setyawan Ary. 2013. Ekstraksi Abuton menggunakan  metode  Asbuton  emulsi. Universitas Sebelas Maret.
Setiawan Arief. 2011. Jurnal SMARTek, vol.9(1). Februari  2011:  11 - 27 Siddiq  Mochamad,  Rachmadani  Surya,  Altway Ali,  Nurkhamidah  Siti.  2013.  Studi pemisahan  bitumen  dari  Asbuton dengan  proses Hot  Water  menggunakan bahan  pelarut  kerosin  dan  larutan surfaktan. Institut  Teknologi  Sepuluh
November (ITS) Widyhiyatna  Denni.  2013.  Tinjauan  konservasi sumber daya aspal buton.